Evaluation of wear and surface roughness after brushing simulator of different CAD/CAM materials
Farklı CAD/CAM materyallerinin fırçalama simülatörü sonrası aşınma ve yüzey  pürüzlülüğünün değerlendirilmesi
Yazar: ÖZGÜR OZAN TANRIKUT
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET UĞUR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
Derece: Diş Hekimliği Uzmanlık, 2021
Konu: Diş Hekimliği = Dentistry
Dizin: Aşınma = Wear ; Benzetim analizi = Simulation analysis ; CAD/CAM = CAD/CAM ; Diş aşınması = Tooth abrasion ; Diş fırçalama = Toothbrushing ; Diş fırçası = Toothbrush ; Yüzey pürüzlülüğü = Surface roughness

Özet:
Çiğneme, fırçalama ve parafonsiyonel alışkanlıklar nedeniyle restoratif materyallerin 
yüzeyinde aşınma ve pürüzlülüğünde artış sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Meydana gelen 
değişiklikler restorasyonların ömrü ile doğrudan ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı farklı kimyasal 
içeriklere sahip CAD/CAM seramiklerin beş yıl fırçalama sonrası aşınma miktarı ve yüzey 
pürüzlülüğünü değerlendirmektir.
Çalışmamızda CAD/CAM feldspatik seramik blok olan Vita Mark II, zirkonyum ile 
güçlendirilmis lityum silikat CAD/CAM blok olan Vita Suprinity, CAD/CAM polimer infiltre 
hibrit seramik olan Vita Enamic ve CAD/CAM rezin nanoseramik olan Brilliant Crios 
kullanıldı. Bloklar 2 mm kalınlığında olacak şekilde kesildi. Vita Mark II, Vita Suprinity ve 
Vita Enamic grubu örneklere üretici firma talimatları doğrultusunda glaze işlemi uygulandı. 
Brilliant Crios grubu örneklere üretici firma talimatları doğrultusunda mekanik polisaj işlemi 
uygulandı. Örnekler bilgisayar kontrollü bir diş fırçalama simülatörüne İleri-geri hareket, 
hareket mesafesi 20 mm, frekans 1,25 Hz ve kuvvet 3N olacak şekilde ayarlanarak yerleştirildi. 
5 yıllık diş fırçalama taklit etmek amacı ile 36500 siklus uygulandı. Örneklerin 1. 3. ve 5. yılda 
2D kontak profilometre ve 3D optik profilometre kullanılarak yüzey pürüzlülüğü; hassas terazi
kullanılarak aşınma miktarı ölçüldü. Verilerin analizi Shapiro-Wilk testi, Levene testi, 2 yönlü 
ANOVA varyans analizi ve Bonferroni testi ile değerlendirildi. 
Aşınma miktarı açısından Vita Suprinity örnekleri ile Vita Enamic ve Brillant Crios 
örnekleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0,05). Yüzey aşınma 
sonuçları en düşükten en yükseğe sırasıyla Vita suprinity, Vita Mark II ,Vita Enamic ve Brillant 
Crios olarak bulundu. En düşük aşınma 1. yıl sonunda elde edilirken, en yüksek aşınma 5. yıl 
fırçalama sonunda elde edildi. CAD/CAM materyallerin yüzey pürüzlülüğü sonuçları en 
düşükten en yükseğe sırasıyla Vita Suprinity, Vita Mark II, Vita Enamic ve Brillant Crios 
bulundu. 1 yıl ve 5 yıl arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmazken(p>0,05), diğerleri 
arasında fark bulundu(p<0,05). En yüksek 1 yıl sonunda pürüzlülük elde edilirken, en düşük
pürüzlülük 3 yıl fırçalama sonunda elde edildi.
Çalışmanın sonucuna göre 1. Yıl sonunda Glaze uygulanan örneklerde yüzey 
pürüzlülüğünde artarken; 3. Yıl sonunda azalmış 5. Yıl sonunda artmış bulundu. Polisaj 
yapılan örneklerde yüzey pürüzlülüğü zamanla arttı. Glaze uygulanan örneklerde yüzey 
aşınması polisaj uygulanan örneklere göre daha fazla bulundu. Vita Suprinity yüzey pürüzlülük 
açısından en iyi materyal olarak görülürken; en fazla pürüzlülük gösteren Crios materyalidir. 
En az aşınan materyal Vita Suprinity CAD/CAM bloktur

Abstract:
Due to chewing, brushing and parafunctional habits, there is often an increase in wear 
and roughness on the surface of restorative materials. The changes that have occurred are 
directly related to the survive of the restorations.The aim of this study is to evaluate the wear 
amount and surface roughness of CAD/CAM Ceramics with different chemical contents after 
five years of brushing.
In this study, CAD/CAM feldspatik ceramic block Vita Mark II, zirconium reinforced 
lithium silicate CAD/CAM block Vita Suprinty, polymer-infiltrated CAD/CAM hybrid 
ceramic Vita Enamic and CAD/CAM resin nano ceramic Brilliant Crios were used. Ceramic 
blocks were cut) 2 mm thickness. Vita Mark II, Vita Suprinity ve Vita Enamic samples were 
glaze application accordance to the manufacturer's recommendations. Brilliant Crios samples 
were polished accordance to the manufacturer's recommendations The samples were placed in 
a computer-controlled tooth brushing simulator by adjusting the back-and-forth movement, 
movement distance 20 mm, frequency 1.25 and force 3 N. 36500 cycles were applied to 
simulate 5-year tooth brushing. In the 1st, 3rd and 5th years of the samples, surface roughness 
was measured using 2D contact profilometer and 3D optical profilometer , and wearing rate 
was measured using Precision Balance.
A statistically significant difference was found between Vita Suprinity samples and Vita 
Enamic and Brilliant Crios samples in terms of wearing rate (p<0.05). Surface wear results, 
from lowest to highest, were Vita suprinity Vita Mark II , Vita Enamic and Brilliant Crios. 
While the lowest wear was obtained at the end of the 1st year, the highest wear was obtained at 
the end of the 5th year brushing. The surface roughness results of CAD/CAM materials were 
found to be Vita Suprinity, Vita Mark II , Vita Enamic and Brillant Crios from lowest to 
highest. While there was no statistically significant difference between 1.years and 5. 
years(p>0.05), there was a difference between the others(p<0.05). The highest roughness was 
obtained at the end of 1 year, while the lowest was obtained at the end of 3 years of brushing.
According to the conclusion of the study the surface roughness of the samples applied 
with Glaze increases at the end of the year, it decreased at the end of the 3rd year and increased 
at the end of the 5th year. The surface roughness of the polished samples increased over time. 
Surface abrasion is higher in the samples applied to the glaze than in the samples applied to the 
polishing. While Vita Suprinity is seen as the best material in terms of surface roughness; It is 
the Crios material with the most roughness. The least worn material is the Vita Suprinity 
CAD/CAM block.